428 INTORNO ALLO ESPURGAMENTO DELLA SETA 
lascia più residuo sensibile. Evaporare il liquido acido e bruciare il re- 
siduo fisso è cosa che non riesce facilmente pel rigonfiarsi della materia 
animale. Trovai miglior partito determinare le materie terrose delle sete, 
bruciando queste direttamente in una cassola di platino o di porcellana 
introdotta nella muffola di un forno a coppella moderatamente caldo. La 
combustione procede benissimo, e può regolarsi chiudendo più o meno 
l’orifizio della muffola. Le ceneri riescono perfettamente esenti da carbone. 
La proporzione delle ceneri ricavate dalle cinque sete sottoposte ad esame, 
fa varia per ciascuna delle medesime, ed, aggiungo, fu pur varia per la 
seta stessa operando su matasse diverse. 
Seta N° 1—3 saggi 0,770 - 0,994 - 1,012 (1) 
» da n 0,732 - 0,896 
» 3—I saggio 0,899 
» 4 » o, 761 
» 5 » o, 644. 
La natura delle ceneri della seta non fu peranco, per quanto mi consti, 
accuratamente studiata. Preparate le ceneri a temperatura elevata quale 
è quella del forno a muffola, esse si disciolgono compiutamente negli 
acidi senza sensibile effervescenza. Tutte si mostrarono composte delle 
medesime basi, calce, magnesia, sesquiossido di ferro, allumina, La 
presenza della calce nelle sete venne già accennata dal sig." Guison, ce- 
lebre tintore di Lione in una sua nota pubblicata in aprile 1856 nel 
giornale Ze Technologistè. Non so che alcuno abbia tenuto conto delle 
altre tre basi, che in tutte le cinque sete da me esaminate sì rinvennero. 
Riassumo nel seguente quadro i dati analitici da me ottenuti, e re- 
lativi a 100 di seta seccata a #-100°. 
Seta MN, 
e RITA TA O, LL nda ..«+.. da 0,420 a 0,489. 
i IT LS Cie, IRA RT 7 DI gi i A 
Allumina e sesquiossido di ferro .........da 0,162 a 0,450. 
(1) Questi numerì si riferiscono a 100 di seta seccata a +100. 
MiuLDER trovò nella seta pura 0,3 ° di ceneri. 
Analisi della seta da MuLDER: 
Gelatina tg Ere 2007 19M Grasso e resina ......... 0,1. (0,13. 
ATDUMIMA te etere cn 24,4. 25,5. Materia colorante ....... 0,05. — 
Cerati.  ttasniataai 03 15: foto Fibra erica... 53,4. 54,0. 
